1^ Die Uutersuclmug im Hause. 



4) Das Gewicht der organischen Substanz (incl. Asche) pro Frischvohuuen = 



Trockengewicht 



Frischvolumen. 



5) Der Wassergehalt im Frisch volumen = 



Frischgewicht minus Trockengewicht 



Frischvolumen. 



6) Der Wassergehalt in 100 Frischgewichtseinheiten = 



Frischgewicht minus Trockengewicht 



Frischgewicht. 



Diese Verhältnisszahlen waren aber noch nicht geeignet, ein völlig klares 

 Bild über die Vertheilung vom Luftraum und Wasser im Baume zu geben. 

 Die Ausführungen in der schon oben erwähnten Abhandlung von J. Sachs 

 über die Porosität des Holzes zeichneten sehr klar den Weg vor, der einzu- 

 schlagen war, um zu dieser Einsicht zu gelangen. 



Zunächst war es nothwendig, aus dem geümdenen Gewichte der organischen 

 Substanz in einem Holzstücke das Vohmien zu bestimmen, welches dieselbe 

 für sich in Anspruch nimmt. 



Sachs hat auf Grund sorgfältiger Untersuchungen das specifische Gewicht 

 der Holzwandung auf 1.5(3 festgestellt. Es schien mir wünschenswerth zu 

 sein, die von mir untersuchten Holzarten in gleicher Richtung zu untersuchen, 

 um festzustellen, ob das von Sachs ermittelte Gewicht ein allgemein giltiges 

 sei, ob insbesondere durch die Processe der Verkernung und Verharzung keine 

 Aenderungen des specifischen Gewichtes herbeigeführt werden. Ich stellte zu 

 dem Zwecke eine Reihe von Lösungen salpetersauren Kalkes her mit den 

 specifischen Gewichten von 1.57, 1.555, 1.540, 1.52, 1.50, die in hohe Cylin- 

 dergläser gefüllt wurden, um immer durch das Aräometer deren Gewicht con- 

 ü-oHren zu können. Sehr zarte, mit scharfem Hobel hergestellte Querlamellen 

 von Birken, Buchensplint, Buchenkern, Eichensphnt, Eichenkern, Fichtensphnt, 

 Fichtenkern, Kiefernsplint, Kiefernkern und Buchenrtnde wurden sodann zuerst 

 in einer Lösung von salpetersaurem Kalk einige ^Minuten erhitzt, um die Luft 

 aus ihnen zu vertreiben und sodann in die Lösungen von bekanntem specifischen 

 Gewicht eingetaucht. 



Es ergab sich nun das interessante Residtat, dass fast sämmtliche Holz- 

 arten iu der Lösung von 1.555 tagelang an jeder beliebigen Stelle sich schwebend 

 erhielten, so dass die Sachs'sche Zahl 1.5(5 lediglich bestätigt werden kann. 



Insbesondere mag aber nocli bemerkt werden, dass Eichenkem nach Ver- 

 lauf einiger Tage auf dem Grunde des Cyhndergefässes ankam, Eichensphnt 

 dagegen sehr langsam nach oben stieg, wenn er mittelst Glasstabes nach unten 

 gebracht war. Harzreiches Kiefernkernholz aus dem harzreichsten Kern der 



